48 
Д. Николаевъ. 
Оруденѣлость въ этой породѣ книзу постепенно уменьшается. Порода состоитъ изъ 
магнетита, ортоклаза, плагіоклаза, кварца, біотита, эпидота и роговой обманки. 
Вблизи лежачаго бока попадается участками кристаллическій известнякъ, содер¬ 
жащій зерна магнетита, роговую обманку, хлоритъ, кварцъ и апатитъ (?). Лежачій бокъ 
состоитъ изъ роговообнанковыхъ гнейсовъ, содержащихъ магнетитъ и кальцитъ (орто¬ 
клазъ, плагіоклазъ, кварцъ, роговая обманка, біотитъ, эпидотъ, кальцитъ и магнетитъ). 
Въ висячемъ боку мѣсторожденія—гнейсы біотитовые (ортоклазъ, плагіоклазъ, кварцъ, 
біотитъ, магнетитъ и эпидотъ). Нѣсколько выше залегаютъ гнейсы двуслюдистые съ 
гранатомъ и роговообманковые съ гранатомъ и эпидотомъ. Какъ видно, породы висячаго 
бока содержатъ зерна магнетита, но не содержатъ зеренъ известковаго шпата; лежачій же 
бокъ содержитъ зерна кальцита иногда въ значительномъ количествѣ; попадаются даже 
куски, состоящіе главнымъ образомъ изъ кристаллическаго известняка со включеніями 
зеренъ магнетита. 
Наклонная шахта В , находящаяся къ S отъ выработки А и проведенная по па¬ 
денію мѣсторожденія, имѣетъ въ глубину 7 саж., въ ширину и высоту—1 саженъ. Здѣсь 
въ бокахъ и въ забоѣ мѣсторожденія видно, что почти сплошной прожилокъ магнитнаго 
желѣзняка, толщиною 2 — 8 четверти, наблюдается безъ измѣненія въ мощности какъ 
въ бокахъ выработки, такъ и въ самомъ забоѣ. Около лежачаго бока наблюдается не¬ 
значительными участками кристаллическій известнякъ (мраморъ) со включеніями зеренъ 
магнетита, залегающій на гнейсахъ; въ висячемъ же боку—двуслюдистые гнейсы, также 
содержащіе зерна магнетита. Также, какъ и въ предъидущей выработкѣ, начиная отъ 
руднаго прожилка книзу, оруденѣлость постепенно уменьшается и, наконецъ, въ лежа¬ 
чемъ боку зерна магнетита являются лишь въ видѣ незначительнаго количества вклю¬ 
ченій въ гнейсахъ 1 ). 
Прожилки магнитнаго желѣзняка представляютъ мелкозернистую породу, въ ко¬ 
торой зерна магнетита расположены болѣе или менѣе правильными слоями и являются 
нѣсколько сжатыми въ направленіи простиранія прожилка. 
Объ относительномъ количествѣ пустой породы въ этомъ прожилкѣ лучше всего 
даетъ понятіе слѣдующій анализъ. 
Въ кускѣ, взятомъ изъ прожилка, содержится: 
Закиси желѣза ( FeO ). 20,70% 
Окиси желѣза (Fe 2 O s ) . 54.80% 
Пустой породы. 24,50% 
100 , 00 % 
Желѣза металлическаго. 54,45% 
О Въ „Очеркѣ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ въ Европейской Россіи и на Уралѣ" указы¬ 
вается на нахожденіе въ этомъ мѣсторожденіи прожилка желѣзнаго блеска до 0,5—0,6 фут. толщиною. 
